CoLOlUMSNTO ì?s' ORO 83 



sposizione , che le molecole acquistano in tal circo- 

 stanza. 



Una sola immersione per "ordinario non basta 

 a produrre il desiderato colore, e siccome non gio- 

 va, anzi è dannosa, che questa sia prolungata insie- 

 me al contatto del rame per molto tempo; e percliè 

 un sol contatto , ed una sola immersione assai lunga 

 invece di giovare nuocerebbe alla produzione dell' 

 effetto bramato ; bisogna ordinariamente ripetere l'im- 

 mersione, e'I contatto per piiì volte fino al punto , 

 che si ottenga l'intento; ed è regola generale di ese- 

 guire il colorimento a più riprese, onde possa co- 

 gliersi il più bel punto : e se per aver troppo prolun- 

 gato il contatto del rame, ne sia riuscito rossiccio il co- 

 lore, si deve per assoluta necessita arroventare e bian- 

 chirsi nuovamente il lavoro , per tornar poscia a ri- 

 metterlo nel bagno, come pure deve ciò farsi, se la 

 manifattura nel luogo ove è saldata presentasse del- 

 le macchie nere, lochè suol succedere, non molto di 

 rado , e sembrami dijiendere in alcun modo , dalla 

 maniera tenutasi nel fondere la saldatura , essendo che 

 quasi sempre presentasi se fu adoperata la fiamma 

 di ossidazione, e non quella di riduzione (i). Quia- 

 di con un pò d'avvertenza , mi riesce quasi sem- 

 pre di evitare questo inconveniente , il quale per 

 altro giova avvertire , che se presentasi nel pri- 



(i) Secondo Boudant ( Traile Elementaire de Mine- 

 ralogie) dicesi fondere con la fiamma d'os<;idazinne, quan- 

 do sulla saldatura non si spinge col cannello ferrumina- 

 torio , sé non l'apice della fiamma; quando poi si spin- 

 ge questa in plano , così che tutta ne venga ricoperta la 

 saldatura , senza che possa essere in contatto dell' aiia , 

 dicesl adoperare la fiamma di riduzione. 



